— 441 — 



eutettica, ove ha luogo anche quella dell' Sbis. La temperatura eutettica è 

 di 41°,5 e la concentrazione eutettica di circa 82 7o di SbCls- 



Le masse solidificate presentano un aspetto omogeneo di colore rosso 

 che aumenta di intensità coll'aumentare della concentrazioue dell' Sbis e 

 sono alterabili all'aria, specialmente se umida. 



A temperature inferiori, fiuo a 0°, non si potè osservare nella zona dei 

 cristalli misti alcun effetto termico che desse indizio di trasformazione e 

 smistamento allo stato solido. 



In questo caso, conformemente alla regola di Tammann, si ha la forma- 

 zione dei cristalli misti dalla parte del componente il cui punto di fusione 

 è più elevato. 



Dalla parte del tricloruro non si formano cristalli misti in proporzioni 

 tali da esser messi in evidenza termicamente. 



Conclusioni. 



1°. Il bromuro d'antimonio forma cristalli misti in tutti i rapporti 

 tanto coir ioduro quanto col cloruro, entrambe le curve di solidificazione ap- 

 partengono al tipo ITI di Roozeboom. 



2°. Il cloruro d'antimonio forma coli' ioduro cristalli misti in propor- 

 zioni limitate dalla parte dell'ioduro, fino alla concentrazione di circa 45 Vo 

 di SbCls. 



3°. Per l'antimonio si osserva che analogamente al caso presentato 

 dagli alogenuri d'argento, di tallio e di rame studiati da Mònkemeyer, col- 

 l'aumentare della differenza fra il peso atomico degli alogeni che li costi- 

 tuiscono, diminuisce l'affinità omopolare fra i derivati. Difatti tanto il bro- 

 muro d'argento che quelli di tallio e di rame formano cristalli misti in tutti 

 i rapporti coi rispettivi cloruri e ioduri, mentre questi ultimi formano coi 

 cloruri corrispondenti soluzioni solide solo in proporzioni limitate. 



